114 Höfer v. Heimhalt: Die Entstehung des Torfes und der Kohle. 
tritt eine 2. Phase der Vertorfung ein, in welcher 
das Lienin und die Huminsäuren nebst Bitumen 
fast ausschließlich der Gegenstand der Metamor- 
phose sind, da der kleine Zelluloserest — etwa 
1/, des ursprünglichen Gewichts — sich voraus- 
sichtlich rasch in Huminsäure verwandeln wird. 
Friedrich®) untersuchte, bei F. Fischer den 
Velener Torf in verschiedenen Stadien bzw. 
Tiefen von 0,0, 0,9 und 1,8 m, welche Zahlen 
in Fig. 2 zeichnerisch dargestellt sind; auch 
hier entspricht dem Fortschreiten der Vermode- 
rung ein Ansteigen der Humussäuren, und es 
darf aus Analogie mit Fig. 1 ein Zerfall der 
Zellulose vorausgesetzt werden. Der geringe Ge- 
halt an Methoxyl scheint darauf zu verweisen, 
daß der Torf reich an Sphagnum ist, welches 

Fig. 2. 
Vermoderung und Vertorfung. 
‚Fig. 1. Fig. 3. 
fast frei von Methoxyl ist. Der Gehalt an die- 
sem bzw. an Lignin hat in 1,8 m Tiefe ebenso 
wie jener an Huminsäure um das 3,4fache zu- 
genommen. 
Die beiden Fig. 1 und 2 zeigen manche Ähn- 
lichkeiten; da wie dort ist die fortschreitende 
Umwandlung durch ein stetiges 
Huminsäuren und der Methoxylgruppe gekenn- 
zeichnet. Doch ist auffallenderweise der Gehalt 
an Huminsäure nicht auch beiderseits gleich, 
bei der Vermoderung 38,3 %, bei der Vertorfung 
nur 20 %. Von 0,9 m Tiefe steigt der Huminsäure- 
gehalt im gleichen Maße wie er in der oberen 
Partie fortschreitet. Das untersuchte Velener 
Torflager ist bis 1,8 m Tiefe in der Zellulose- 
phase, wobei der Gehalt an in konzentrierter 
HCl unlöslicher Substanz rasch zunimmt. 
Friedrich®) untersuchte auch den älteren, 
schwarzen Torf von Lauchhammer (Provinz 
Sachsen) (Fig. 3). Der Gehalt an Methoxyl, also 
auch an Lignin, nimmt mit der Tiefe ab, ist in 
3 m 2,97, in 4 m 2,73, in 5 m nur 1,66 %; inner- 
halb dieser Phase der Vertorfung setzt der Ab- 
bau des Lignins entschieden ein; die Lignin- 
phase (Vertorfen) hat begonnen. Leider gibt 
2 6) Durch Fischer-Schrader, Die Entstehung usw. 
ie. 
Steigen der. 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
Friedrich die Gehalte an Huminsäuren?) nicht an; 
jener an Bitumen steigt von 5,3 über 6,3 auf 12,2 %. 
Das Bitumen, im siedenden Benzol vollständig 
löslich, ist also im Torfprozeß der resistenteste 
Bestandteil; es rührt vorwiegend von tierischen 
Resten, z. T. auch von dem Wachs und den Ei- 
weißkörpern der Pflanzen her. Harzreiches Holz, 
z. B. Nadelholz, ist wegen des Harzgehaltes in 
der Vertorfung widerstandsfahiger als anderes. 
Aus den mitgeteilten Zahlen des Bitumengehaltes 
errechnet sich der Gewichtsverlust von der Tiefe 
3 bis zu 5 mit 42,5 %, falls der Bitumengehalt in 
beiden Tiefen ursprünglich gleich groß war. 
Der Vertorfungs- oder Huminifizierungs- 
prozeß ist als eine langsam verlaufende Anhy- 
dridisierung unter teilweiser Oxydation aufzu- 
fassen (Gr. Oden). 
Die Huminsäuren, mehr aus Zellulose als | 
aus Lignin entstanden, geben der Restmasse die 
braune Farbe; sie haben sich stetig angereichert, 
und eine warme Sodalösung wird deshalb inten- 
siv braun gefärbt, um so weniger, je weiter die 
Verwandlung, d. i. nun der Kohlungsprozeß, vor- 
geschritten ist. Der Torf büßt bei weiter fort- 
schreitender Umwandlung seine Struktur immer 
mehr ein und geht in das Braunkohlestadium 
über, innerhalb welchem sich der Rest der Hu- 
minsäuren durch Oxydation und Wasseraustritt 
in das in Alkalien unlösliche Humin, nun der 
wesentliche Teil der Kohle, allmählich verwan- 
delt; auch der Ligninrest wird ganz abgebaut. 
Das Humin wird schon in diesem Stadium durch 
Oxydation, dem Kohlungsprozeß, teilweise um- 
gewandelt, karbonisiert. Sind diese Prozesse 
beendet, so ist die Braunkohle in das 
Schwarzkohlestadium eingetreten, die Umwand- 
lung des zerstörten Humins setzt sich fort, die 
Alkalilosung wird nicht mehr braun gefärbt, 
und die Reaktion auf Lignin bzw. Methoxyl 
versagt. In Verlauf dieses Stadiums ver- 
liert die Kohle ihren H- und O-Gehalt allmäh- 
lich fast ganz und der Kohlenstoff hat sich im 
Anthrazit auf etwa 95% angereichert. Scheiden 
die beiden früher genannten Elemente aus, so 
entsteht der Graphit. 
Wie bei diesem Umwandlungsprozeß aus dem 
ursprünglich nicht aromatischen Material auch 
Stoffe mit aromatischen Eigenschaften entstehen 
konnten, ist bisher fraglich. 
Die Braunkohle besteht aus Wasser, Bitu- 
men, Huminsäuren, aus organischen in gewöhn- 
lichen Lösungsmitteln unlöslichen Substanzen, 
die m. E. vorwiegend Humin sein dürften (Rest- 
kohle), und Asche. Deutsche Schwefeikohle ent- 
halt. nach E. Erdmann®) (asche- und wasser- 
frei berechnet) 18.1% Bitumen, 43.3% Humin- 
säuren und 38,36 %. Restkohle. 
Bei dem besprochenen Umwandlungsprozeß 
7) Der Gehalt an Huminsäuren im Specktorf wird 
von anderer Seite mit 40—50% des Trockengewichtes 
angegeben, wahrscheinlich hat sich ein Teil der Humin- 
säuren durch Oxydat'on in Humin umgesetzt. 
8) Kroy-Festschrift S. 309. 



